Europium(II) titanate
ಯೂರೋಪಿಯಂ (II) ಟೈಟಾನೇಟ್ ಯುರೋಪಿಯಂ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂನ ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪೆರೋವ್ಸ್ಕೈಟ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ EuTiO3 ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1966 ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಗುಯಿರ್, ಶೇಫರ್, ಜೋಯೆಂಕ್, ಹಾಲ್ಪೆರಿನ್ ಮತ್ತು ಪಿಕಾರ್ಟ್ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಯುಕ್ತವು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (2001ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ) ಟಿ. ಎನ್ = 5.5 ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಫೆರೊಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಡಿಮೆ-ತಾಪಮಾನದ ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು, ಇದು ಅವಾಹಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿಕೆ ಒಣಗಿದ Eu2O3 ಮತ್ತು Ti2O3 ಅನ್ನು 1:1 ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗಾನ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 1400 °C ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ Eu2O3 + Ti2O3-> 2EuTiO3 ಯುರೋಪಿಯಂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಯೂರೋಪಿಯಂ (II) ಟೈಟಾನೇಟ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಫಟಿಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತನೆಯು 282 K ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ರೂಪವು ಚತುಷ್ಕೋಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಗುಂಪು I4/mcm (ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಗುಂಪು ನಂ. 140) ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ a = 551.92 (2) ಪಿಎಂ, c = 781.64 (8) ಪಿಎಂ (90 ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ರೂಪವು ಪಿಎಂಎಂ (ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂ. 221) ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ನಿಯತಾಂಕದೊಂದಿಗೆ a = 390.82 (2) ಪಿಎಂ (300 ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆಯ ಕಡಿಮೆ-ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತವು 5,5 K ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ G-ರೀತಿಯ ಆಂಟಿಫೆರೊಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 125 J·mol−1·K−1 (600 K ನಲ್ಲಿ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 125 J·mol−1·K−1290 K ಎಂದರೆ 7,6 W·m−1·K−1 ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆಯು 105 (ω·m) −1 (330 K ನಲ್ಲಿ) ಆಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಯುರೋಪಿಯಂ (II) ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಟೈಟಾನೇಟ್ಗಳ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು